404 A 1* r E N D I C E 



Spagna. Se si vuole otteiiere un vetro affatto scolorafo e fino , iu 

 ▼ece di potassa adoprasi in tutto o in parte il tartaio ovvero il 

 niti'O. La calce si adopra gia bruciata e in polvere , e a tal 

 uopo' si lascia sfiorire all' aria o la .-si fa tale collo spruzzarla di 

 acqua , di cui si libera coll' esporla al fuoco. 



Tutti gli ossidi di pioinbo servono, se puri , alia coruposizione 

 del vetro ; sicconie pero la cerussa si frilsifica col inischiarvL 

 dello spato pesante, ed il niinio coll'aggiunta di terra di mattoni 

 ed altre sostanze , percio si suole anteporre il litargirio inglese 

 o carinzio, i quali sono egualniente scevri d' ogiii luiscela con 

 metalli ed altre sostanze. 



Dovendo i flussi considerarsi , giusta il nostro autore , come 

 un male accessorio , onde squagliare la silice e formarne il vetro, 

 gli e certo che non si dee niai sorpassarne la dose; il vetro 

 che abbonda di potassa verdeggia , quelle che abbonda di soda 

 ce rules gia-, « quello che abbonda di piombo e fosco , e noi vi 

 osservamiiio pure uno splendor grasso. Percio nelT adoprare la 

 potassa e la soda bisogna conoscere quanto esse contengano di 

 puro kali e natro. Si dee pariiuente coDoscere la loro capacita 

 di saturazione , da che 60 parti pouderabdi di calce danno tanto 

 quanto 66 di natro, 100 di kali e 42,5 di lito ; dalla quale 

 osservAzione si scorge come la soda abbia pel vetrajo un terzo 

 di valore di piit della potassa. Anche la presenza od assenza 

 deir acqua debb' essere valutata ; ed e da tale osservazione che 

 vennesi a conoscere che 100 parti di ossioavbonato di kali, 77 

 di ossicarbonato di natro calcmato , io3 di sal di Glaubero cal- 

 cinato , 30o di soda cristallizzata e 235 di sal di Glaubero cri- 

 stallizzato , hanao Y egual azione. 



L' accoloramento del vetro puo dipendere anche da difetto 

 de' rapporti di quantita , ma piii comunemente dalla qualita dei 

 componenti. Per scolorare la massa si adopra ordinariamente il 

 manganese, al quale per tale uso fu dato il nome di sapone 

 del vetro , oppure 1' arsenico , il nitro e gli smalti : il modo di 

 agirc deir arsenico, a detta del nostro autore, non e per anche 

 conosciuto. 



Gli ossidi metallici danno dei colori stabili al vetro. La por- 

 pora di Cassio si pura che mista alia manganese , da il rosso ; 

 il manganese da il violetto , il color verde si ottiene dal pro- 

 '^ossido di ferro, di raiiie e di cromo, P azzurro dal cobalto. 



